312 Legirungen des Kupfers und Silbers. 



solche Metalllegirungen hingegen, welche unter den genann- 

 ten Umständen ungleichartige Mischungen besitzen, für 

 Gemenge aus gleichartig gemischter Metalllegirung und 

 überschüssigem Metall. 



Für diese Ansicht von acht chemischen Verbindungen 

 zwischen zwei Metallen sprechen folgende Umstände: 



1) Nicht jedes Metall kann mit einem jeden der übrigen 

 Metalle legirt werden; 



2) Die wirklichen Dichtigkeiten der Legirungen sind in 

 den meisten Fällen verschieden von den berechneten 

 mittleren Dichtigkeiten derselben; 



3) Der Schmelzpunct der Metalle ändert sich bei ihrer 

 Legirung; 



4) Es finden sich in der Natur viele Metalllegirungen, 

 deren Elemente nach chemischen Aequivalenten in 

 einfachen Verhältnissen vereinigt sind. 



Dass es uns selten gelingt, chemisch gemischte Legi- 

 rungen künstlich darzustellen, liegt vorzüglich in der 

 schwierigen Trennung des mechanisch beigemengten Metalls 

 von den chemisch verbundenen Metallen. 



Die chemisch legirten Metalle sind mit sehr schwacher 

 Kraft vereinigt und es genügt häufig schon die Einwirkung 

 der Wärme, um eine chemische Zersetzung der Legirung 

 zu bewirken; so wird Messing durch Glühung zerlegt, 

 indem Zink sich daraus verflüchtigt, Arsenkupfer bleibt 

 hingegen beim Glühen unzersetzt. 



Unter den Legirungen des Kupfers, und Silbers findet 

 sich nur eine einzige, die als eine wirklich chemische Ver- 

 bindung zu betrachten ist, nämlich die nach der Formel 

 Ag^Cu* zusammengesetzte Legirung. Wenn Ag =108 und 

 Cu = 31,75 angenommen wird, so beträgt dies auf 71,84 

 Procent Silber 28.16 Proc. Kupfer. 



Levol untersuchte Kugeln und Würfel von 600 bis 

 700 Grm. Gewicht, die in verschlossenen Formen von 

 Gusseisen erkaltet waren, in der Weise, dass er Theilchen 

 von verschiedenen Stellen, bei dem Würfel die Ecken, 

 Theile der Kanten, der Flächen, das Cenlrum und innere 

 excentrische Theile, bei der Kugel das Centrum, innere 

 excentrische Theile und Theilchen aus der Kugel-Oberfläche 

 auf ihren Silbergehalt prüfte. Nur bei der Legirung aus 

 3Ag + 4Cu = Ag^Cu^ (bei einem Silbergehalt von 718,4 

 Tausendtheilen) fand Levol die Zusammensetzung aller 

 von verschiedenen Stellen genommenen Theile gleich; bei 

 den nach den Formeln Ag -f- Cu = AgCu (mit einem Silber-; 

 gehalt von 773,15— 773,3 Tausendth), Ag + 2Cu = AgCu^ 



